VAN BINAI BE METAALLEGEEBINGEN. 21 



liquatieverschijnselenj zij zal on middellijk van toepassing moeten 

 zijn op elke andere binaire legeering met overeenkomstige stolfiguur 

 (gelijk beneden uitvoerig zal worden aangetoond). Aan haar zal des 

 te meer gewicht kunnen worden toegekend indien het blijkt dat 

 nieuwe deducties daaruit, getoetst aan waarnemingen, blijken in 

 overeenstemming te zijn met de laatste. 



Wanneer ik er toe overga daarvoor bewijzen aan te voeren, 

 mogen een drietal punten vooropgezet worden, die alvast met de 

 gegeven wijze van voorstelling niet in strijd zijn: 



1°. Ik deelde boven de uitvoerige analytische onderzoekingen 

 van 1 niM. dikke lagen van gedeelten van munttinnen van tweeërlei 

 gehalte mede. Elke laag had (zie tig. 2 en 3) nog een behoorlijke 

 breedte en men zou kunnen wenschen dat nog verder gegaan was 

 en bijv. van elke laag nog gedeelten van 1 mM. breedte afge- 

 scheiden en daarop afzonderlijke gehaltebepalingen waren gedaan. 

 Ik achtte echter de verkregen resultaten voor het begrip der liquatie 

 in deze gevallen voldoende; zij zijn toch reeds in staat om het 

 verband zichtbaar te maken tusschen de wijze van afkoeling, zooals 

 die uit de afmetingen der gietvorm volgt, en de liquatie, welke 

 de gevonden gehaltecijfers aangeven. Uit den langgerekten vorm 

 der horizontale doorsnede eener tin volgt onmiddellijk dat opper- 

 vlakken van gelijke temperatuur tijdens de afkoeling op doorsnede 

 zich ongeveer zullen vertoonen als in Fig. 5. 



Fig. 5. 



Warmteafvoer heeft aan de smalle zijden sneller plaats dan aan 

 de lange zijden; een isothermisch oppervlak nadert de laatste der- 

 halve meer dan de eerste. Bij de gehaltebepalingen aan het zilver 

 van 0.945 vonden wij in overeenstemming hiermede, dat de gehalte- 

 veranderingen in de buitenlagen aan de lange zijvlakken sterker dan 

 aan de smalle voortschrijden. Dat verder van de drie deelen waarin 

 telkens een laag langs de lange zijvlakken verdeeld werd, het mid- 

 delste steeds een iets geringere gehalteverlaging vertoont dan de beide 

 buren, behoeft niet te verwonderen, aangezien de laatste, in de 

 nabijheid der hoekpunten, iets vlugger in temperatuur zullen dalen. 



2°. Wanneer de stolling op de aangegeven wijze plaats heelt , 

 zoodat zij het eerst aangrijpt op de plaatsen in aanraking met de 

 wanden maar het sterkst bij de hoekpunten, dan komt er een 



